( 33o ) 



fage soient certainement accomplies, et qu'on le trempe pendant le refroi- 

 dissement, à des températures décroissantes dans l'eau à i5°, la structure 

 se modifie comme il suit. 



» 1° Trempe à 720" (avant le commencement des transformations du fer). — Le 

 métal est organisé en cristalliles dont les éléments fibreux, plus durs à la surface qu'à 

 l'intérieur, se disposent fréquemment en groupes parallèles aux trois côtés d'un tri- 

 angle équilatéral (système cubique). 



» 2° Trempe ci 690° (pendant les transformations du fer). — T^a portion du fer qui 

 était transformée avant la trempe apparaît sous la forme de lambeaux épars, creusés 

 par le polissage. Ces lambeaux sont généralement bordés d'un constituant qui n'avait 

 pas encore été décrit, et qui se caractérise mécaniquement par une dureté intermédiaire 

 entre celles du fer doux et de l'acier trempé, chimiquement par sa grande oxydabilité, 

 morphologiquement par son état amorphe. 



» 3° Trempe à 670" (après le maximum du dégagement calorifique qui accompagne 

 les transformations du fer). — Même structure que précédemment; seulement les 

 lambeaux de fer doux se sont développés et rejoints de façon à former une sorte de 

 réseau cellulaire polygonal et continu. 



» 4° Trempe à ôSo" (pendant la transformation du carbone). — Le réseau de fer 

 doux s'est encore épaissi et se résout en grains. L'aspect après polissage est à peu près 

 celui du même acier refroidi lentement; mais l'acide azotique divise les noyaux durs 

 en deux groupes : les uns sont analogues aux noyaux similaires du métal recuit; les 

 autres s'attaquent assez difficilement, se colorant d'abord en jaune brun et se gravant 

 progressivement à partir du centre. 



» 5° Trempe à 640° (après la transformation du carbone). — La structure est très 

 voisine de celle de l'acier recuit el refroidi lentement à partir de la même tempéra- 

 ture initiale. Cette structure est d'ailleurs connue. 



» Si, au lieu de faire varier la température de trempe, on fait varier la 

 vitesse du refroidissement à partir de 720°, en prenant successivement pour 

 bains de trempe lui mélange réfrigérant, l'eau à iS", l'eau bouillante et le 

 plomb fondant, on obtient des résultats analogues. C'est-à-dire que le ré- 

 seau de fer doux est d'autant plus développé que le refroidissement a été 

 moins rapide. Lors même cependant qu'il n'y a pas eu trempe positive, la 

 structure se distingue facilement de celle de l'acier recuit, par une diffé- 

 renciation beaucoup moins nette du fer et du carbure. 



» Le revenu au bleu de l'acier trempé régénère le carbure in situ dans 

 un état de grande division et sans changer la structure acquise, mais en 

 atténuant beaucoup, bien entendu, les différences de dureté et, par suite, 

 la netteté des préparations. A 670°, le fer et le carbure commencent à s'in- 

 dividualiser, le fer se rassemblant en grains que le carbiu'e enveloppe. 



» Ces différents essais permettent de suivre la diffusion du carbone de 



